— 74 — 



Порошки нагревались до бълаго калешя въ платпновыхъ тигляхъ 

 въ печц Леклерка н Форкиньона. «Сплавлеше» происходить съ снль- 

 нымъ выдедешемъ тепла. Можно заметить, что происходить вдругъ 

 сильное раскаливаше порогпковъ, выдьлен1е света — они становятся 

 светящимися. По прекращены такого гвечешя они оказываются 

 оплавившимися. Образовавшая сплавь, еейчасъ же затвердеваеть 

 и больше не расплавляется даже въ частяхъ аппарата, где темпе- 

 ратура напболее высока. На впдъ онъ вполне похожъ на < стекла >. 

 Отдельный неболышя капли встречаются кое где на крышке тигля 

 и на стенкахъ п несомненно доказывают^ что масса была въ жпд- 

 комъ состоянш. Однако ни сплавь, ни капли не могутъ быть вновь 

 расплавлены въ томъ же самомъ приборе. Следовательно, они обра- 

 зовались при условшхъ отлпчныхъ отъ техъ, катя даетъ обычное 

 нагревате въ печи Леклерка и Форкиньона — температура, при ко- 

 торой образовался такой сплавъ была выше температуры, какую 

 даетъ эта печь при обыкновенныхъ услов1яхъ. 



Пзъ микроскопическаго изследовашя этпхъ стеколъ, оказывается 

 что они состоять: Г) пзъ «аморфнаго>, не действующаго на по- 

 ляризованный светъ, вещества — < стекла > и 2) пзъ тонкпхъ крп- 

 сталлическихъ пголъ, которыя переполпяютъ все < стекло >. Этп иглы 

 ясно действуютъ на поляризованный светъ — затемняются парал- 

 лельно своей длине, являются оптически положительными по отно- 

 шение» къ длине призмы. Нередко они образуютъ правильные звездо- 

 образные сростки, пзъ двухъ проросшпхъ пголокъ или четырехъ срос- 

 шихся пголокъ, уголъ между иглами равняется 45°, 30°, 90°. Не редко 

 можно видеть, что эти пголкп пеходятъ пзъ нерасплавленныхъ ку- 

 сочковъ порошка первоначальная .вещества. Прп продолжптельномъ 

 прокалнванш количество этпхъ пголъ увеличивается и one стано- 

 вятся больше; комочки первоначальнаго вещества, около которыхъ 

 оне располагаются, оказываются превращенными тогда въ массу 

 подобныхъ пголокъ. съ темп же оптическими свойствами. Эти ко- 

 мочки даютъ следовательно начало кристаллизацш этихъ соедпнешй 

 п сами переходятъ въ те же соедпнешя при продолжптельномъ на- 

 калпваши въ сплаве. Поперечныя сечешя этпхъ призмъ — ромбп- 

 чесыя, четырехугольный, Пные разрезы искусственная < стекла » 

 чрезвычайно напомпнаютъ разрезы переполненныхъ спллпманптомъ 

 кварцевъ, только здесь заполняющее вещество не действуетъ на 

 поляризованный светъ *). 



*) См. Rosenbusch. Mikr. Phys. 1885, tab. XVII, fig. 4. Ср. также fig. 1 съ 

 моей статье: Sur la reprod. de la sillim. „B. S. il. F." 1890. XIII- 



